— 44 — 



Die zwischen zwei von Eammelsberg (Pogg. Ann. XCVH. 301) ge- 

 gebenen liegende, hier aufgestellte Formel ist erhalten, indem Si0 2 als 

 Quarz, K 2 als KCl, das übrige Cl als NaCl und S0 3 als Gyps in Abzug 

 gebracht wurde, wodurch die Zahlen der zweiten Columne erhalten wurden. 



Die Substanz entstammt einer Knolle von oben genanntem Fundort, 

 die auf dem Bruch die feinen seidenglänzenden Fasern zeigt. 



5. Ludwigit von Morawicza, Banat. 



Atomverhältuiss 



B, 3 . 

 Fe 2 3 

 FeO . 

 Mg . 

 MnO . 

 H 2 . 



100.10 



Material: Fein, radialfaserig, seidenglänzend von schwarzer, im fri- 

 schen Bruch etwas violetter Farbe. 



6. Datolith von Bergen Hill, N. J. 



Si0 2 . ... . . 35.74 



Fe 0.31 



Ca 35.14 



B 2 3 ..... 22.60 



H 2 0. . . ... . . 6.14 



99.93 



Formel : B 2 3 . H 2 . 2 Ca . 2 Si 2 . 



Material: Durchscheinende Krystalle von weisser, etwas grünlicher 

 Farbe. 



7. Danburit von Eussell, St. Lawrence Co., X. Y. 



Die Analyse stimmt mit der von Comstock für Brush gegebenen 

 überein. eine andere Formel wird daher auch nicht aufgestellt. 



8. Axinit. 





1. 



2. 



3. 



Ber. wenn E 

 : CaO. 



Si0 2 . . 



. . . 42.10 



41.53 



43.46 



41.1 



Al 2 3 . . 



. . . 17.40 



17.90 



16.33 



20.9 



Fe 2 3 . . 



. . . 3.06 



3.90 



2.80 





FeO . . 



. . . 5.84 



4.02 



6.78 





CaO . . 



. . . 20.53 



21.66 



20.19 



30.7 



Mn . . 



. . . 4.63 



3.79 



2.62 





MgO . . 



. , . 0.66 



0.74 



1.73 





K 2 . . 







0.11 





B 2 3 . . 



. . . 4.64 



4.62 



5.61 



4.8 



H 9 . . 



. . . 1.80 



2.16 



1.45 



2.5 





100.66 



100.32 



101.08 



100.0 



Formel: B 2 3 . 3 E 2 3 . 8 EO . 2H 2 . 10SiO 2 . 



37.93 

 15.78 1 

 30.57 [ 



0.16 j 



3.62 



4 

 20 



